H. VOGELSANG. SUR LES CRIST ALLITES. 



41 



désigner comme cristallites hexagonaux la plupart des formes 

 d'agrégation régulières qui sont représentées dans les Pl. I , II et III. 

 Les productions dont il s'agit ici se trouvent dans le verre à glace 

 ou à vitre transparent , et elles doivent être bien distinguées des 

 matières cristallines-radiées que l'on rencontre très fréquemment , 

 dans la plupart des verreries, au fond ou sur les bords des creusets 

 que se sont refroidis lentement. Dans le cas que nous examinons 

 maintenant, les particules microscopiques sont disséminées dans 

 toute la masse du verre. On ne connaît pas les conditions parti- 

 culières dans lesquelles a lieu la formation d'un pareil produit 

 semi-cristallin, qui naturellement est impropre aux usages tech- 

 niques; la composition du verre et le mode de travail sont les 

 mêmes que d'ordinaire. Il est permis de croire, toutefois , qu'une 

 température momentanément trop élevée, suivie d'un retour pro- 

 gressif à une chaleur plus modérée, est la cause déterminante de 

 ces séparations de matières cristallines. 



Le verre à glace se présente quelquefois à l'état d'une matière 

 laiteuse, d'un blanc bleuâtre, à beaux reflets opalins , sans qu'on 

 puisse y reconnaître, même au meilleur grossissement, une hété- 

 rogénéité proprement dite. Il n'en est pas moins possible que cette 

 modification doive être expliquée par la solidification cristallitique , 

 ou par une abondante formation de globulites, qui, tout en ne 

 s'isolant pas nettement de la masse homogène ambiante, occasi- 

 onnent pourtant, par leur action collective, cet effet d'opalisation , 

 attribuable à des inégalités de la densité intérieure. Dans le 

 verres opalins riches en métaux, l'état d'agrégation est sans doute 

 analogue. 



La Pl. I est l'image microscopique donnée par une vitre ordi- 

 naire, provenant de la verrerie de la Société chimique de Stolberg , 

 près d'Aix-la-Chapelle. A l'œil nu on ne découvre pas grand'chose 

 de particulier dans ce verre ; il est très légèrement trouble , comme 

 pénétré d'une fine poussière farineuse. La vue d'ensemble qui occupe 

 le milieu de la Pl. I donne une idée de la distribution et de la 

 quantité relative des matières séparées au sein de la masse vitreuse ; 

 ces matières sont pourtant encore un peu trop rapprochées dans la 



